442 Verhandlungen. Nr. 17 



Mineraluntersuchung Aufschluss gegeben. Sie hat gezeigt, wie viel fremde 

 Substanz ein Krystallkorn beherbergen kann, obwohl es dem freien 

 Auge homogen erscheint, wie es von kleinen und grossen Hohlräumen 

 erfüllt sein kann bis zu einer Menge, dass das Korn schwammartig 

 porös erscheint. Fast alle die milchigen Partien in sonst wasserhellen 

 Krystallen, im Calcit, Quarz, Feldspath u. s. w. fuhren solche Schwärme 

 von Hohlräumen. Diese ziehen das specifisclie Gewicht herab, ohne in 

 der Analyse zum Ausdruck zu kommen. 



Einlagerungen fremder Substanz drücken sicli in der 

 Analyse als Verunreinigungen aus. Sie können je nach ihrer Art das 

 Korn schwerer oder leichter machen. Es wäre daran zu denken, für sie 

 eine Correctur anzubringen, wenn man ihre mineralogische Art unter 

 dem Mikroskop, die Quantität analytisch erkannt hat. Doch ist das mit 

 Vorsicht zu thun, da solche Einlagerungen ein minder dichtes Schliessen 

 hervorbringen können. 



Hat man nicht ein einheitliches Krystallkorn, sondern ein Aggregat 

 mehrerer, so ist der Aufbau meist nicht dicht. Hochgradig ist diese 

 Undichtheit bei dem zuckerkörnigen Gefüge der Fall, aber auch bei 

 eng verschränkten Körnern tritt öfters ein Herabziehen des Gewichtes 

 durch den Einfluss der Grenzfugen ein. 



ad 5. Unrichtige Bestimmungen kommen hier wie überall 

 vor. So finden sich in unserem Beispiel: 



Marmor von C ar r a r ;i . untersucht von K ä p p e 1 (K e n n g o 1 1, 

 Uebers. 1852 [1854], 24), beste Qualität, feinkörnig, schneeweiss. 

 speeifisches Gewicht = 2-690. 



Zusammensetzung : 



0'1558 unlösl. Rückstand (Quarzsand) 

 0-0825 Fe,, Oz, MnO. AI..O. 

 98-7654 CaC0 3 

 0-9002 Mg CO, 



0-0961 0, SiQ 2 , P 2 0, und Verlust 

 100-0000 



M a r in o r von C a r r a r a, untersucht von W i 1 1 s t e i n (Jahrb. Min. 

 1851, 444 und Kenngott, Uebers. 1851 [1853] 38). Blendend weiss, 

 feinkörnig, ziemlich fest, speeifisches Gewicht = 2 - 732 bei 16-25° C. 



Zusammensetzung : 



99-236 Ca CO, 



0-284 Mg CO, 



0-251 FeO : Fe 2 3 , P 2 6 

 99-771 



Sind die Analysen richtig, so ist mindestens eine der 2 Gewichts- 

 bestimmungen falsch. Denn bei der kleinen Differenzirung in der Zu- 

 sammensetzung ist der Unterschied 2 - 699 — 2 732 unmöglich. 



Jedenfalls ist 2-732 trotz der auf 1 ;1 ° 0. genauen Temperaturan- 

 gabe viel zu hoch. 



Ich habe einen rein weissen Marmor von Carrara untersucht und 

 das specifisclie Gewicht = 2 - 713 gefunden, wie es dem reinen Calcit 

 zukommt. Die Körner waren fast vollkommen gleichfällig. 



